4 



0. Mügge, Über deformierte Kalkspat« 



Die polysynthetische Zwillingsbildung nach G x der oben 

 beschriebenen Stücke mit Fältelung um die Kante R x G x ist oft. 

 eine so feine und gleichmäßige, daß an die Stelle von R x eine 

 Scheinfläche tritt, welche senkrecht zu R 2 und R 3 liegt (im Schliff 

 parallel (1120), senkrecht G 1 wurden auf 1 mm ca. 140 Lamellen 

 gezählt). Derartige Spaltstücke sind dann solchen von Baryt 

 ähnlich, die Kanten R x : R 2 und R x : R 3 erscheinen selbst u. d. M. 

 fast ganzrandig, nicht zickzackförmig, und ihre Neigung zur 

 Kante G x weicht kaum merklich von 90° ab. Bei dieser weit- 

 gehenden Auflösung eines Individuums in Lamellen ist anzunehmen, 

 daß die häufig vorhandenen, wenn auch sehr viel weniger zahl- 

 reichen und erheblich breiteren Lamellen nach G 2 und G 3 im all- 

 gemeinen älter sind als jene nach G x , da ihr im ganzen geradliniger 

 Verlauf durch ein Medium mit so vielfach wechselnder kristallo- 

 graphischer Orientierung sonst wenig wahrscheinlich wäre. Ihre 

 Spuren auf R 2 verlaufen infolge der zahllosen kleinen Verwerfungen 

 durch die Lamellen G ± im ganzen unter nahezu 45° zur Kante G t , 

 aber diese Verwerfungen sind einzeln nicht mehr zu erkennen, 

 während umgekehrt die Ablenkungen der feineren Lamellen G 1 

 durch die breiteren G 3 noch gut zu sehen sind (Fig. 5). 



Eine bis zu molekularen Dimensionen wiederholte Zwillings- 

 bildung nach allen drei Gleitflächen würde offenbar zu regulärer 

 Symmetrie führen, die Absonderung nach den Gleitflächen könnte 

 dann zu Spaltung nach dem Rhombendodekaeder werden. 



Treten zahlreiche Lamellen nach G 2 und G 3 auf, welche sich 

 natürlich in der der Fläche R x gegenüberliegenden Polkante von 

 (0112) durchschneiden, so erscheint diese Polkante in der Form 

 von zahllosen kurzen Strichelchen, die vom Schnittpunkt der 

 Lamellenspuren auf R x sich in das Innere erstrecken (Fig. 4 bei a) ; 

 analoge Strichelchen parallel den andern beiden Polkanten von 

 (0112) werden zuweilen auch im Schnittpunkt der Spüren der 

 Lamellen nach G 2 und G x (bezw. G 3 und G x ) sichtbar, sie liegen 

 aber bei der großen Zahl der Lamellen nach G 1 so dicht gedrängt 

 längs den Spuren von. G 2 auf R x , daß sie bei oberflächlicher Be- 

 trachtung als trübe weiße Bänder erscheinen (Fig. 4 bei b). Nimmt 

 man an, daß auf 1 mm im Durchschnitt 100 Lamellen nach jeder 

 der drei Gleitflächen eingelagert wären, so würde ein solcher Kalk- 

 spat pro Kubikmillimeter =2,1 mg bereits drei Millionen höchst 

 feiner, in drei Richtungen angeordneter Poren enthalten und es 



